2 Neppe 
og nordlige del af Nordsøen, f. eks. angives der saaledes at leve tre 
stammer: Doggerbanksilden, Shetlandssilden og den ,norske sild*. 
Sild fra Bohuslån 1905 maatte antages at være overmaade nær be- 
slegtet med Doggerbanksilden. 
IV. Om virksomheden ved forsøgsstationen i Bergen. 
(Beretning afgiven af bestyrer H. Bull). 
Barkning og tjæring af garn. 
I tilslutning til de tidligere ved forsøgsstationen over dette emne 
udførte arbeider blev der foretaget en mere indgaaende undersøgelse 
over tjæring af garn med og uden barkning. Arbeidet blev udført med 
det bestemte maal for øie, at opnaa tre egenskaber: 1) god holdbarhed 
i sjøen, 2) at garnet skulde kunne opsuge lidet vand og 3) at det skulde 
være mygt. —Desforuden arbeidede man hen paa at opnaa en hurtigere 
tørring af de tjærede garn. Som nu garn behandles med trætjære, gaar 
der fra tre til fem uger til tørringen. 
En hurtig tørring af garnene opnaar man derved, at man fore- 
tager tørringen af tjæren, førinden denne bringes paa garnet. 
Man bringer tjæren i en lav panne med fyrsted under og damper ved 
svag varme 1/5 til '/4 af tjæren bort, indtil en prøve ved afkjølning stiv- 
ner. Ved andre forsøg blev der under denne afdampning tilsat kridt 
(15 %) eller zmkhvidt (5 %). Den saaledes resulterende masse blir, 
endnu medens den er noget varm, opløst i halvparten af sin vegt af 
høitkogende benzol (kogepunkt ca. 120 til 1509 c.). Om man vil, kan 
man til denne opløsning sætte almindelig cylinderolje (ca. 5 /o af tjære- 
massens vegt), hvilket medfører, at det med opløsningen præparerede 
garn efter tørringen blir mygere. 
Tilsætning af kridt gjør massen mygere, zinkhvidt derimod haardere. 
Præpareringen af garnene sker paa den maade, at man trækker 
dem gjennem den kolde opløsning, presser den overflødige vædske ud, 
idet garnet passerer gjennem en vridemaskine, og saa straks hænger 
garnene op til tørring. Efter ca. 12 timers forløb er garnene tørre nok 
til, at man kan tage dem ned og lægge dem sammen. 
Som ovenfor berørt, faar man med kridt de mygeste garn. Med 
hensyn til garnenes vandopsugningsevne er det ligegyldigt, om man bruger 
kridt, zinkhvidt eller ingen af delene; indflydelse har her kun mængden 
af tjære paa garnet: jo mere tjære, jo mindre vand. Det kan i saa 
maade være oplysende at anføre, at medens 10 meter af den anvendte 
bomuldstraad i upræpareret tilstand veiede 1.48 gr., saa veiede den efter 
(eventuel barkning med catechu og) tjæring fra 9.14 til 2.82 gr.; men i 
